248 D>'- Franz E. Suess. [56] 



(lavite; sie waren nur ziih erweicht worden, so dass man noch an 

 dem Aneinanderschluss der zusammengeflossen Tropfen din Um- 

 grenzung der eiiizehien Stücke des (ihises erkennen konnte, die in 

 einem Tiegel zusammengelegt worden waren. Dabei zeigte sich keine 

 bemerkenswerte Farbenveränderung, sondern der gelblichgriine Ton 

 war auch dem Schmelzproduct geblieben. Die Oberfläche war glatt, 

 klar und glasglänzend, so wie die die des zu gleicher Zeit ganz nieder- 

 gescholzenen Flaschenglases und nicht dunkel und lackglänzend, wie die 

 der meisten frischen Moldavite. Herr Julius A. Reic'h, Chemiker der 

 Glasfabrik von S. Reich u. Co. zu Krasna bei Wallachisch-Meseritsch in 

 Mähren, hatte auf meine Bitte die Freundlichkeit, Ende 1890 einige 

 Moldavitstücke in einem Thontiegel im Glasofen niederschmelzen zu 

 lassen ; das gelang nur, wenn die Stücke durch mehrere Stunden den 

 höchsten im Glasofen zu erzeugenden Hitzegraden ausgesetzt wurden. 

 Auch in diesem Falle hatten die Moldavite nicht denselben Grad von 

 Dünnflüssigkeit erreicht, wie die in Ofen erzeugten Gläser, sondern aus 

 den nicht vollkommen auseinandergeflosseiien, breiten Tropfenformen 

 des Erstarrungsproductes konnte man ersehen, dass sie sich in. einem 

 merklich zäheren Zustande befunden hatten als diese. Auch die Be- 

 obachtung von Bares, betreffend das verschiedene Verhalten der 

 Moldavite und der künstlichen Gläser beim Erkalten, konnte in der Glas- 

 fabrik von Krasna beobachtet werden. Einzelne Moldavite wurden erhitzt, 

 bis sie so weich wurden, dass man mit einer Zange Eindrücke auf ihrer 

 Oberfläche erzeugen konnte, und dann in Schnee geworfen ; nur einzelne 

 Exemplare sind beim raschen Erkalten in einige wenige Bruchstücke 

 zersprungen, während andere trotz der grossen TemperaturdiÖ'erenz 

 ganz geblieben sind ^). 



V. Mikroskopische Beschaffenheit. 



An mehreren Schliffen von böhmischen und mährischen Moldaviten, 

 sowie an je einem Schliffe von einem Billitonite von Dendang in 

 Billiton und von dem Australite von der Fräser Range, dessen Analyse 

 oben gegeben wurde, konnte ich zunächst im wesentlichen die Beob- 

 achtungen jener Autoren bestätigen, welche die Masse als reines Glas 

 mit zahlreichen Gasporen, aber ohne jegliche krystallinische Ein- 

 schlüsse schildern. In dieser Hinsicht stimmen die Angaben von 

 Mako WS ky über die Moldavite mit denen von Wich mann-) und 

 Behrens-^) über die Billitonkugeln und denen von Walcott*) 

 über die Australite überein. Tasmanische Stücke enthalten nach 

 Twelvetrees und Petterd'') ausser den kleinsten Gasporen, noch 

 sehr kleine Globulite, welche die als Margarite bezeichneten; in Reihen 



*) Neuere Versuclie von A b b e, welche die Möglichkeit, Moldavit künstlich 

 herzustellen betreffen, sind im letzten Capitel besprochen. 

 '') Ztschft. d. Deutsch, geol. Ges. 1893, S. 518. 

 •') Krause 1. c. S. 239. 

 *) 1. c. p. 31. 

 =) 1. c. p. 40. 



